102 DÉFAUTS OU VICES DES BOIS DE CONSTRUCTION, 



Nous allons étudier ces divers vices, afin de les faire connaître, 

 d'indiquer les moyens propres à les conjurer et montrer enfin les dan- 

 gers qu'ils comportent, si on les utilise. 



Nos lecteurs savent très bien que Yaubier est du bois imparfait, du 

 bois incomplètement formé; l'aubier est un des éléments nécessaires 

 à la vie de l'arbre, c'est pour ainsi dire un état de transition par lequel 

 passent tous les végétaux ligneux. On doit donc enlever l'aubier sur 

 tous les bois de construction avant de les mettre en œuvre. Si l'on 

 négligeaiten effet cette suppression, le bois pourrirait facilement parce 

 que l'aubier par sa contexture molle, làclie, fibreuse et spongieuse, 

 s'imprègne facilement d'bumidité. Dans tous les bois, sauf dans ceux 

 qui sont blancs et possèdent peu de densité, l'aubier se distingue assez 

 facilement ; il est très apparent dans les bois résineux et dans les bois 

 durs, tels que le chêne, le noyer, l'acajou, etc. Le double aubier, 

 c'est-à-dire deux couches d'aubier séparées par du bois parfait, consti- 

 tue également un vice assez grave; il faut totalement supprimer cette 

 double couche de ligneux et arriver au bois parfait, au bois franc, de 

 ï^orteque cette opération diminue considérablement les billes de bois 

 atteints de ce vice. Le double aubier ne se rencontre pas toujours par 

 couche entière, mais il ne faut pas moins perdre l'épaisseur du bois 

 qui en renferme certaines parties. 



L'échauffement, qui est le prem.ier degré de la décomposition du bois, 

 s'annonce par l'odeur désagréable qu'il dégage et par la présence de 

 taches d'un blanc verdâtre ou rougeàtre suivant l'essence du bois; 

 cette altération provient deplusieurs causes: défautde ventilation du local 

 qui renfermé les bois, emmagasinement des bois provenant de coupes 

 trop récemment faites, etc. Les bois ainsi attaqués sont dils bois échauf- 

 fés et suivant leur état, ils sont moisis, cariés, pourris, car réchauffe- 

 ment amène souvent la pourriture. Celle-ci est le dernier degré de 

 l'altération, elle suit la mort du bois, qui tombe bientôt jen poussière 

 et n'est bon qu'à jeter au fumier, où il pourra avec le temps faire du 

 terreau, mais assez médiocr<'. Dans certaines variétés de chêne, dans 

 les hêtres principalement, on trouve parfois la surface des billes cou- 

 verte de taches jaunes et noires, quelquefois rosées ; la présence de 

 ces taches décèle une décomposition assez avancée, ces bois sont dits 

 veryetês. La jaunisse, qui attaque surtout les vieux arbres dits sur le re- 

 tour, est ordinairement accompagnée de signes d'échauffement, de ta- 

 ches jaunes qui sont très souvent l'indice d'un commencement de 

 pourriture sèche nommée carie; ces taches proviennent parfois d'ex- 

 croissances végétales (agarics ou champignons). 



Les boisatleints delà pourriture sèche sont cassants et luème friables; 

 or, comme ia poussière très fine que fournit leur décomposition est 

 d'un jaune canelliî, on l'a nommée tabac d'Iisp'ii/ne. Quelques auteurs 

 ont appelé à tort cette maludie (/ risette. Nous verrons plus loin cequ'est 

 cette dernière et nous en énumérerons les variétés diverses. Il faut sou- 

 vent une grande habitude pour reconnaître les bois atteints de jaunisse, 

 car bieudiis fois certaines partiesdes pièces sont parfaitement saines et 

 aucun signe extérieur ne vient déceler la présence des parties défec- 

 tueuses. Ce Vice étant intérieur, ne se reconnaît souvent qu'alors que 

 les pièces sont travaillées. Nous devons ajouter que si le mal n'attaque 

 que l'extrémité d'une pièce, on peut utiliser le bois en coupant large- 

 ment la partie viciée. 



